4 
u 
2 dee Rückstand wi erhitzt man ihn in einem Wasser- 
stoffstrom zum. Rothglühen. 
1 Grm. weisses grossblättriges Roheisen , (Spiegel. 
flossen) von Ria, Depart. Öst-Pyrenäen, gab 0,042 Grm. Koh- 
lenstoff (roh). Nach Verbrennung desselben hinterblieb ein 
krystallinischer Rückstand vom Ansehen der Kieselerde, Das 
Gewicht desselben, nach dem Ausglühen unter Wasserstofigas 
betrug 0,005 Grm. Demnach betrug die Menge des gebunden 
gewesenen Kohlenstoffs 0,042 —0,005 — 0,037 Grm. (Bei 
einem 2. Versuche gaben 3 Grm. Roheisen 0,108 Grm. Koh- 
lenstoff). 
1 Grm. Stabeisen, aus dem Üementirofen genommen, 
gab 0,0090 Grm. C; der graue SiO?haltige Rückstand nach 
der Verbrennung = 0,0015 Grm., also die Menge des Koh- 
lenstoffs = 0,0075 Grm. 
Die aus Roheisen, aus Stahl und selbst aus den 
besten Sorten Stabeisen erhaltene Kohle lässt nach dem 
Verbrennen stets eine geringe Menge Asche zurück. Die 
Kieselsäure dieser Asche rührt von Siliciumeisen her 
(abgesehn von etwa dem KEisen anhängend gewesener 
Schlacke), repräsentirt aber nicht die ganze vorhandene Menge 
des letzteren, indem das mit dem Eisen verbundene Silicium, 
obschon es zunächst durch das Quecksilberchlorid in SiÜl? 
umgewandelt wird, durch Einwirkung des Wassers in SiO? 
übergeht, von welcher der lösliche Antheil mit dem Wasch- 
wasser weggeführt wird, während der unlösliche Antheil beim 
Hg?Cl bleibt. Dieser letztere ist es nun, den man im Ver- 
brennungsrückstande der bei der Analyse erhaltenen Kohle 
findet. 
In der Asche von der Verbrennung der aus phosphor- 
haltigem Roheisen erhaltenen Kohle findet man auch nicht 
den ganzen Phosphorgehalt wieder, ebensowenig wie sich in 
der Asche der beim Auflösen von Wolframstahl erhaltenen 
Kohle die ganze dem Wolframgehalte entsprechenden Menge 
von Wolframsäure nachweisen lässt. 
Die mit dem Quecksilberchlorid zu behandelnden metalli- 
schen Substanzen müssen in feines Pulver verwandelt wer- 
den. Bei weissem Roheisen hat dies keine Schwierigkeit; bei 
grauem Roheisen und bei Stahl dagegen, vorzüglich aber bei 
Stabeisen, muss man zur Säge, zur Feile greifen, was oflen- 
bar ein Uebelstand ist. 
Herr Damour, welcher die hier mitgetheilten Unter- 
suchungen mit lebhaftem Interesse verfolgte, fand, dass das 
Eisen sich in Chlorür verwandeln lasse, ohne es vorher zu 
_ Verfahren 2. Bestim. d. ohonstoffs in Roheisen, Saar u. Stahl. 267 Et 
ar rn 
Wegen gs 
+ 
® EUER TEN 
nA ee En 
‘ 
wär‘ 
ne 
I a 
II LEN 5 
) 
r [3 gr anf 
IT ET 9 
. Fe er et ra Yale 
DE ee a N 
